166 



schlössen und ihre gegenseitige Compensation in beiden Fällen 

 ermittelt. Das durch Einschieben eines Eisencylinders in die eine 

 der Spiralen gestörte Gleichgewicht wurde darauf durch allmä- 

 liges Hinzufügen von Eisendrälhen in die andere Spirale wie- 

 der hergestellt. Bei allen diesen Versuchen geschah die Induc- 

 tion nicht durch Einschieben des noch unmagnetisirten Eisens in 

 die bereits die galvanische Kette schliefsende und daher das be- 

 wegte Eisen magnetisirende Spirale, sondern indem durch Schlie- 

 fsen und Öffnen der galvanischen Kette das in der Spirale ru- 

 hende Eisen polarisirt und depolarisirt wurde. Alle hier betrach- 

 teten Ströme gehören daher zu den sogenannt momentanen. Bei 

 der angegebenen Beobachtungsart wird aber der Übelstand ver- 

 mieden, dafs man aufser auf die inducirende Wirkung des Eisens 

 noch auf die des magnetisirenden Drathes Rücksicht zu nehmen 

 hat, da die Aufhebung dieser Wirkung bereits vorher ermittelt 

 war. Die angewandten Cylinder hatten sämmliich bei 11-|- Linie 

 Durchmesser eine Länge von 1 1 Zoll 7 Linien, die Dräthe die- 

 selbe Länge, die von weichem Eisen 1,02, 1,46, 2,67 Linien Durch- 

 messer, die von weichem Stahl 0,57, die von hartem 0,87, die hoh- 

 len Cylinder waren gleich lange Stücke Flintenlauf von demsel- 

 ben Ende der Flinten, alle Dräthe unbesponnen. 



Bei diesen Versuchen zeigte sich nun, dafs das am Galvano- 

 meter mit einer gewissen Anzahl Dräthe in der einen Spirale 

 erhaltene Gleichgewicht keineswegs für die physiologische Wir- 

 kung vorhanden war, indem dann bei dem Einschalten des mensch- 

 lichen Körpers heftige Erschütterungen und Funken erhalten wur- 

 den. War hingegen durch Herausnehmen von Dräthen dieses 

 Gleichgewicht für das Gefühl vorhanden, so zeigte die Magnet- 

 nadel starke Ablenkungen im Sinne des massiven Cylinders. Wie 

 grofs dieser Unterschied ist, davon mag eine der Versuchsreihen 

 mit dem eine Linie starken Drath ein Beispiel geben. Die zur 

 Compensation erforderliche Anzahl Dräthe war nämlich: 

 bei Schmiedeeisen für Galvanometer und Gefühl llO-J-x 15 



- grauem Eisen aus dem Tigclofen 92 24 



- weichem Stahl 91 9 



- grauemEisenausdemCupoloofenmit warmem Wind 45 18 

 ^ weifsem Eisen aus dem Cupoloofen mit kaltem Wind 4i 8 



